( 19) 

 les préparations insolubles de plonob : au proloxide , au deulo- 

 xide et au sulfate ; le chromate en est privé. 



Je n'ai pas rencontré la même propriété dans les autres subs- 

 tances métalliques employées en peinture. L'oxide d'anti- 

 moine proposé par M. De Ruolz ne la possède pas davantage ; 

 mais la matière qui la présente à un haut degré, c'est l'oxide de 

 zinc; qu'il soit à l'état de fleurs ou à l'état d'oxide noir, il agit tou- 

 jours avec une égale énergie. Ne nous étonnons pas alors qu'on 

 en revienne à cetoxide pour le faire servir de base aux couleurs à 

 l'huile. 



Voyons maintenant si à celte propriété qui l'assimile par un 

 point au blanc de plomb , l'oxide de zinc réunit les autres qua- 

 lités de ce sel. 



D'après l'expérience que j'ai faite , un kilogramme de céruse 

 en poudre exige , au plus , 500 grammes d'huile pour former un 

 mélange qui soit propre à être employé en première couche 

 dans la peinture. 



Un kilogramme Je blanc de zinc demande au moins son poids 

 d'huile, c'est-à-dire un kilogramme, pour arriver à la consistance 

 que présente la céruse mêlée à la moitié de son poids d'huile. 



Le kilogramme de céruse incorporé à 500 grammes d'huile 

 s'est étendu sur une surface de 14 mètres carrés. 



Le kilogramme de blanc de zinc uni à un kilogramme d'huile 

 a couvert une surface de 22™ 50"= carrés. 



11 résulte de cette expérience que l'huile contenant l'oxide de 

 zinc , quoiqu'étant employée, dans cette opération de peinture , 

 en quantité double de la mesure d'huile mêlée à la céruse , n'a 

 pas recouvert une surface double de dimension, et que, par con- 

 séquent , cette huile a dissout une certaine quantité d'oxide de 

 zinc à la manière de l'huile qu'on fait bouillir en mixtion de 

 céruse ou de lilharge. C'est une seconde preuve de la grande affi 

 nité de l'oxide de zinc pour l'huile de lin ou de l'huile pour cet 

 oxide ; affinité qui surpasse celle de la céruse. 



